304 T R HA ŒITLÉ 
le courant de la premiere année , pendant faquelle 
la perte a monté à plus d’un tiers du poids primi- 
tif. Pendant les deux dernieres années, le poids 
n'a diminué que d’un dix-feptiéme. D'où l’on peut 
conclure que le chêne debonne qualité , débité dans 
Ja dimention de ce cube , & tenu dans un lieu fec, 
parvient à un dégré de fécherefle propre à être ems 
ploié dans l’efpace d’un peu plus d’une année, & 
qu’il acquiert une fécherefle entiere dans l’efpace 
d'environ vingt-deux mois , puifqu'alors il aug- 
mente ou diminue de poids, fuivant que l'air eft 
fec ou humide. 
Il n’en eft pas de même des gros de charpente & 
de conftruétion, qui ne peuvent acquérir le même 
dégré de fécherefle dans un pareil as de tems ; 
car il eft certain que l'humidité ne s'échappe pas 
auffi promprement d’une grofle piécede bois, qu’elle 
peut le faire d’un petit cube. 
Mais on peut conclure, que le rapport du bois 
verd au même bois fec, efl comme 3 eft à 2; & 
qu'ainfi le bois verd diminue d’un tiers de fa pe- 
fanteur totale pour être réputé fec au point de pou- 
voir produire le même effet qu'un hygromérre : 
que la proportion de la féve dans un morceau de 
bois verd, relativement à la partie vraiment li- 
gneufe, varie certainement fuivant la qualité du 
bois , felon fon âge, le cerrein où il a crû, &c. ; 
cependant on peut dire, en général, que les bois 
verds perdent, en fe defféchant, entre le tiers & 
les deux cinquièmes de leur poids. 
La température de l’air fec ou humide , chaud ou 
froid, influe beaucoup fur l’évaporation de la féve, 
cela eff certain : il eft probable aufli qu’un morceau 
de bois d’un tiflu lâche, & qui contient beaucoup 
d'humidité , doit en perdre plus dans un tems don- 
né, qu'un autre dont le tiflu eft ferré, & qui, 
par conféquent, doit contenir moins de féve; la 
fin , 
